|5. DANS LES FORMATIONS SÉD1MENTA1RES l3 



séché à i io°, pour le dopage de la magnésie, qui fut calculée en carbo- 

 nate neutre. Des quantités qui ne donnaient qu'environ i mgr. ou 

 moins de pyrophosphate, sont renseignées, dans les résuliats suivants, 

 comme traces L'aragonite employée pour ces essais e^t la variété bien 

 connue de Herrengrund Hongre en cristaux tout à fait incolores et 

 limpides. 



Il est à remarquer pour cette manière d'opérer que le volume du 

 liquide, renfermé dans le petit ballon, bouché non hermétiquement, 

 diminuait peu à peu, en déposant des cristaux de sel gemme, surtout 

 quand ces essais furent faits à de hautes températures et continués 

 pendant un temps considérable, de sorte que la concentration était 

 quelque peu variable. Par contre, le procédé employé répond bien aux 

 conditions de pression ordinaires. Quand il importait de travailler à 

 une concentration tout à fait constante, les substances mises en action 

 furent enfermées dans des tubes, scellés, en verre de Bohême. 



I . Action du sulfate de magnésium sur l'aragonite; influence 

 de la température. 



1. De 50 à 55°, même après 10 jours de traitement, il ne s'était formé que des 

 traces de carbonate de magnésie. 



2. A la température de 62°. l'aragonite contenait, après un traitement de 4 jours, 

 seulement des traces de magnésie ; après 6 jours 0,2203 gr. de résidu donna 0,0037 gr. 

 de pyrophosphate de magnésium, ce qui répond à 1,3 p. c. de carbonate. 



3. A 68°, après un traitement de 48 heures, o,2535 gr. de résidu donna o 0034 gr. 

 de pyrophosphate, = 1 p. c. de carbonate; après 96 heures, 0,2193 gr. de résidu 

 donna 0,0190 gr. de pyrophosphate, = 6,6 p. c. de carbonate. 



4. A 72°, après 24 heures de traitement, 0,2418 gr. de résidu donna 0,0054 gr. 

 - de pyrophosphate. = 1.7 p. c. de carbonate ; après 67 heures, 0,2399 8 r résidu 



donna o,o3iogr. de pyrophosphate, = 9,8 p. c. de carbonate, et après gb heures, 

 0,2626 gr. de résidu donna 0,04^2 gr. de pyrophosphate, = 12,4 p. c. de carbonate. 



5. A 77°, après 24 heures de traitement. 0,2 165 gr. de résidu donna 0,0060 gr. 

 de pyrophosphate, = 2,1 p. c. de carbonate; après 48 heures, 0,2289 gr. de résidu 

 donna o,o363 gr. de pyrophosphate, = 12,1 p. c. de carbonate, et après 72 heures, 

 0,2147 gr. de résidu donna 0,0423 gr. de pyrophosphate, = 14,9 p. c. de carbonate. 



6. A 89°, après un traitement de 20 heures, 0,2373 gr. de résidu donna 0,0757 gr. 

 de pyrophosphate, = 24,1 p. c. de carbonate. 



7. A 90°, après 68 heures de traitement, 0,2 1 33 gr. de résidu donna o, 1072 gr. de 

 pyrophosphate, = 38 p. c. de carbonate, et après 140 heures, 0,2160 gr. de résidu 

 donna 0,1 o85 gr. de pyrophosphate, = 38 p. c de carbonate 



8. Pour voir si l'aragonite d'une autre provenance donne les mêmes résultats, les 

 trois essais suivants furent faits sur un cristal d'aragonite de Bohême. A 91°, après un 

 traitement de 48 heures, 0,2147 8 r « d e résidu donna 0,0981 gr de pyrophosphate, 

 = 34,6 p. c. de carbonate ; après 96 heures, 0,2270 gr. de résidu donna 0,1 23o gr. 

 de pyrophosphate, = 41 p. c. de carbonate, et après 144 heures, 0,2265 gr. de résidu 

 donna 0,1244 gr. de pyrophosphate, = 41,5 p. c. de carbonate. 



